760 138 



Forandringer i den indre moleliuiære Bygning — vistnok stedse ledsagede af Forandringer i 

 Tætheden — ofte ikke medfore en tilsvarende Forandring i den ydre Form, saaledes at 

 man maaske neppe engang kan vente at kunne paavise noget i enkelte Rækker af iso- 

 morfe Stoffer, men navnlig maa liave Opmærksomheden henvendt paa sideløbende Rækker, 

 som f. Ex. den monokliniske MRO^. Ålk^BO^ + 6E'0 hvor M er de bivalente Metaller 

 af Magniumrækken, Alk Kali og Ammon og B Svovl og Selen. Af disse have vi, som det 

 vil sees i det Foregaaende, undersøgt to Rækker, nemlig hvor R = Se og Alk = K, Am. 

 Betragter man nærmere disse to Rækker, da vil det nu vise sig, at der dog i op- 

 tisk Henseende er Antydning af en vis Analogi svarende til de krystallografiske Forhold og 

 Rumfyldeforholdene. i den efterfølgende Tabel er der saaledes opført de tre Hovedkant- 

 vinkler, Rumfylden og den optiske Orientation. 



Rumfylde Orientation 001:100.010:110.010:011 



NiSO^K'' SO* -hQm O 209.6 (001) b Ç = 83° 3' 75° 7' 54° 1 -i' 63° 56.5' 



CoSeO'.K^-SeO' +eH^O 211.5 (001) b f = 86° 35' 75° 50' 54^25' 63° 53' 



ZnSeOKK-'SeO' +tiH^ O 212.0 (001) 6 ç = 88° (9' 75° 46' 54° 12' 68° 48.5' 



MgSeOK K'SeO'+dE^O 212.8 (001) b ç = 88° O' 75° 43..^ 54° 11' 65° 5' 



CuSeO'. K'-SeO' +&n^0 212.3 ab (001) = 2° 26' 76° 40.5' 53° 55' 64° 20' 



NiSeO'. Am''SeO'+QB"~0 219.7 (001) b ç == 73° 6' 73° 41' 54° 42' 64° 1 1' 



CoSeOKAm^SeO'+QH^O 221.3 (001) b Ç = 76° 18' 73° 37' 54° 34..V 64° 12' 



ZnSeOKAm"'SeO'+ßE^-0 225.2 (001) b f = 76° 56' 73° 49' 54° 33' 64° 4' 



MgSeO'.Ajn-SeO* +53^0 223.5 (001) b C = 72° 53' 73° 23' 54° 36.5' 64° 33' 



CuSeO'.Am'^SeO* +6H^ O 222.5 a b(OOI) = 3° 12' 74° 27.5' 54° 12.5' 63° 43' 



Her viser sig en umiskjendclig Overensstemmelse mellem de to Rækkers Orienta- 

 tionsvinkel, deres krystallografiske Vinkler og Rumfylderne, idet Kaliumsaltene gjennem- 

 gaaende have mindst Rumfylde, størst Oricntationsviukel og størst Axevinkel, medens man 

 selvfølgelig paa Grund af de med Svingningsretningernes Bestemmelse forbundne Feilkilder 

 ikke tør betragte de enkelte Orientationsvinklers Variationer som Udtryk for Forandringer i 

 Svingningsaxernes Beliggenhed. Da imidlertid de af Murmann og Rotter (Sitzungsber. 

 34, 135) undersøgte svovlsure Salte, af hvilke vi have undersøgt nogle enkelte, vise et 

 fuldstændig analogt Forhold ved Overgangen fra Kalium-Salte til Ammon-Salte, — hvad man 

 vil se i omstaaende Oversigt — , kan man ikke Andet end antage, at Svingningsaxernes 

 Beliggenhed i Forhold til Krystalaxerne ved nærmere Undersøgelser vil kunne vise et 

 vist Forhold til de krystallografiske Elementer, som foreløbig ikke kan sees for Svingnings- 

 axernes relative Læniider. 



